Bulletin de l'Acadéntie Impériale 



erstinihremzeitigenZustande vcrglichen, daraiif bcidc ! gleich nachher wiedcr die Ablenkungsbeobachtungcn 

 durch Einschaltcn zwischen die Pôle unsers grosseu, j angestellt. Die Datcn und Resultate dieser Beobach- 

 sehr krâftigen Electromagneteii neu magnetisirt uud 1 tungen gibt die folgende Tabelle: 



5. (17.) Februar 1877. 



Ablenkungs- 

 winkel: v. 



n.. ,. , / Nickel -Stab 

 aulanglicli ( <-,, , , ., . , 

 *' ) fetahl-Stab . 



nach neuer j Nickel-Stab . 



Maguetisirung ) Stahl-Stab 



7?2 

 18,5 



12.0 

 26,5 



Magnetisclies 

 Moment : M. 



Gewichf. des 

 Magneten. 



Magnetisches Moment 

 pro 1 Gramm. 



280.10* 

 741.10* 



471.10* 

 1104.10* 



25^' 

 30 



25 

 30 



112 000 

 245 000 



188-000 

 368 000 



Wir ersehen liicraus, dass beidc Magnete, besondcrs 

 aber der Nickel-Stab durcli das langere Liegen viel an 

 ihrer Kraft eiiigebiisst resp. durch die neue Magncti- 

 siruiig bedeutend gewonnen liaben , immerhin bleibt 

 aber das magnetisclic. Moment des Nickels niir halb 

 se gross aïs das eines glcichen Gewicbts Stahls. 



Um zu erkennen, wie es sicli mit der Coërcitiv- 

 Kraft des Nickels gegeniiber derjenigen des Stahls 

 verhalte, wurden zwci Tagc spiiter die Messungen wie- 

 derholt, ausserdem aber noch 3 von Hrn. Mechanikus 



Brauer dahier angcfcrtigtc Stiibe ans Wolfram - 

 Stahl zur Untcrsiicliung licrbeigczogcn , welche sehr 

 nalie dieselben Dimensioneu wie der obige Stahlstab 

 besitzcn, aber je nur 28 Gramm schwer sind. Diesc 

 drei Stabo wurden crst unmittelbar vnr der Beobacli- 

 tung mit dcmselben Eloctromagnetcn zur Siittigung 

 magnetisirt, wàlirend die zwci friihcrn Stiibe unveràn- 

 dert gcblieben waren. Die Messungen ergaben folgende 

 Resultate: 



Hieraus folgt, dass der Nickel-Magnet eine merklich 

 geringere Coërcitiv-Kraft als der Stahlmagnet bcsitzt, 

 indem er im Laufe der zwei Tage ungcfdhr 10"/, an 

 Kraft verlor, wiilircnd dor letzterc nur wcnig scliwii- 

 cher gcworden war. Bedeutend grôsscr als bel unsc- 

 ren Krause'schen Stalilmagncten ei-wiesen sich so- 

 dann die specifischen i. e. auf gleiclies Gewicht bezo- 

 genen magnetischen Momente derBrauer'schcn Wol- 

 framstahl-Stabe und insbesondere des Stabes Jï 3. 

 Der Magnetismus unsers Nickel-Stabes betrâgt weni- 

 ger als Va desjenigen des besten Wolframstahl- Mag- 

 neten. 



Es war nun sehr wesentlich, sicli davon zu versi- 

 chern, ob der Nickel-Stab wirklich ans reinem Ni- 

 ckel bestehc, also die obigen Eigenschaften dem rei- 



nen Metalle zukommcn. Mit Erlauljniss des Hrn. Ko- 

 tschubey wurden an den beiden Enden der (sehr har- 

 ten) Nadel kleine Stiicke im Gesainmtgewicht von 

 ] Gramm abgesagt und nieinem Collegen, Hrn. Pro- 

 fessor Butlcrow, ubcrgcbcn, der es giitigst iiber- 

 nommen hatto, eine Analyse des Metalls in séineni La- 

 boratorium ausfiiliren zu lassen. Ich lasse hier, mit sei- 

 nen eigcnen Worten, das mir frcundlichst mitgethcilto 

 Résultat seiner Untersucliung folgen. 



Chemisiîhe Analyse «1er Suhslanz des Mckelniagnefen. 



Das mir zur Untersucliung gegebenc Metall erwies 

 sich als fast reines, aber dennoch niclit ganz reines 

 Nickel. 



Kupfer und anderc in saurer Losung durcli Schwe- 



